﻿SUR LA CONDUCTIBILITÉ ELECTRIQUE DU NITRATE^ ETC. 



461 



C. Dissolution du verre à haute température 

 et modification qu'elle produit dans la conductibilité de 



la solution. 



Le moyen qui paraît tout indiqué pour vaincre ce nouvel obstacle 

 est de répéter les déterminations dans F ordre inverse, c'est-à-dire, quand 

 la température la plus élevée est atteinte, de redescendre vers les basses 

 températures. Ce procédé a déjà été appliqué par M. P. Sack 



Les expériences montrèrent qu^aux températures inférieures à 200° 

 la solubilité du verre est négligeable, à condition que le vase ait servi 

 quelques fois à cette température. J'obtins alors en effet, même avec 

 les solutions les jjIus diluées, les mêmes résultats avant et après Faction 

 de la chaleur. Quant à ce qui se dissout à des températures plus élevées, 

 on n'a guère à s'en occuper puisque la concentration est alors très forte. 



D. Dilatation du vase à haute température et changement 

 de capacité qui en résulte. 



La forme du vase était toujours pour la plus grande partie, et parfois 

 complètement, celle d^un tube. Or la capacité de résistance est directe- 

 ment proportionnelle à la résistance, et par conséquent directement pro- 

 portionnelle à la longueur du tube; elle est inversement proportionnelle 

 à la section. Soit x le coëfficient de dilatation linéaire du verre; on a 

 donc, pour la capacité de résistance à la température t: 



h, (l + /-18)^) _ k,, 



{1 + {<_18):.}2 1 + (<_18);. 



étant la capacité de résistance à 18°. 

 Cette correction est très petite ^owx une différence de température 

 relativement petite; mais quand on a affaire, comme dans les présentes 

 expériences, à des différences de température de 350°, il m'a semblé que 

 son influence ne saurait être négligée. Aussi ai-je toujours fait usage 

 de la capacité de résistance ainsi corrigée. 



') Wied. Ann. Bd. 43, p. iilO. 



